标题：角闪石
简介
基本概念  角闪石族矿物的总称，角闪石属闪石族[1]中一员，是镁、铁、钙、钠、铝等的硅酸盐或铝硅酸盐矿物。与辉石族形态、组成相近，而以含OH为区别。角闪石这个单字(hornblende)本身反映出两种独立的矿物：铁角闪石和镁角闪石，若不用化学试验无法将两者区别开来。名称来源角闪石(hornblende)这个名称来自德语，是矿工术语，horn可能指号角的颜色，blende意思是欺骗者。这种矿物呈黑色，并发光，属于含金属矿物，可其中并不含有价值的金属。分类据晶系可分斜方角闪石、单斜角闪石和三斜角闪石亚族。单斜角闪石更多见，斜方角闪石亚族主要有直闪石和铝直闪石（gedrite);三斜角闪石亚族主要有散斜闪石（enigmatite)和褐斜闪石（rhoenite)等
  各种不同的角闪石主要有透闪石、阳起石、普通角闪石和钠闪石、蓝闪石等。是含（OH）的镁、铁、钙、钠、铝的链状结构硅酸盐，类质同象普遍。晶体呈长柱状，集合体呈粒状、纤维状、放射状等。一般为深色，从绿色、棕色、褐色到黑色。玻璃光泽。硬度5~ 6 。两组发育中等的解理面交角为124°和56°。密度3.0~3.5。直闪石、钠闪石、透闪石、阳起石有时呈具丝绢光泽的纤维状集合体，统称为角闪石石棉，是工业上的绝缘、绝热材料。隐晶致密块状的透闪石、阳起石为软玉，是工艺美术品材料。角闪石是分布很广的造岩矿物。成因产状普通角闪石是分布很广的造岩矿物之一。在火成岩中，尤以中性岩中最为常见，是其中的最主要暗色矿物。在区域变质作用中，普通角闪石也有大量产出。矿物特性普通角闪石为角闪石群(Amphibole group)矿物中最常见之矿物，化学成分主要为(Ca，Na)2-3(Mg2+，Fe2+，Fe3+，Al3+)5[(Al，Si)8O22] (OH)2，属单斜晶系的双链状结构，长柱状近乎不透明之晶体，其横断面为菱形的六边体，集合体常呈粒状、针状或纤维状。外观为绿黑至黑色，但条痕则为浅灰绿色，具玻璃光泽，且两组柱面解理完全，交角为124°和56°，此点可用来与辉石两组几乎呈现直交的解理面作为区分。摩氏硬度5-6，比重3.0-3.4。角闪石于变质岩及火成岩中极普遍存在，多由富含铁镁矿物的岩石变质而成，在作用发生时，常有硅铁镁等物质加入。
颜色为深绿至黑色，其化学成分不定，常随其母岩之类别而改变，角闪岩常具片理及线构造，依其构造可分为：
粗粒种 等粒、片理不明显外观颇似辉长岩
中粒种 等粒、片理显著
细粒种 等粒、片理甚发达
斑状种 含斜长石变斑晶

主要产地
  角闪石产地角闪石为一重要且分布广泛之造岩矿物，不论火成岩或变质岩内都可发现它的身影。以火成岩来说，不论酸性或是中性的火山岩及深成岩，它都是其中最主要的铁镁矿物成分，而台湾岛上的火成岩又是以安山岩质为主，因此北起大屯火山区，东北方包含基隆火山区，东至离岛的兰屿、绿岛，再加上西部零星的火成岩分布区，角闪石的足迹几乎可说是全岛走透透。
至于变质岩的部分，它特别是某些中度变质岩，即所谓之角闪岩、角闪石片岩内的特征矿物，于是被用来作为仅次于粒变岩相的中等变质岩相，所代表的变质环境约在摄氏500-600度，压力则为十几个kbar以内的温压条件。综合以上所述，其形成方式有二：1.由辉石经后期岩浆分化之结晶作用形成；2.变质作用。
南澳北溪及大浊水北溪、角闪岩直接与片麻岩相邻。片麻时含角闪片岩，又在角闪岩中常见煌斑岩、伟晶花岗岩、石英脉等之发育。
台湾之角闪岩的原岩多为基性火成岩及其碎屑岩，小部分原岩为变质岩。
宜兰县南澳、枫树山、东澳西帽山、粉鸟林乌岩角。
产状
以大凸镜体夹于大南澳片岩中，其片理与围岩之片理相同。围岩多为黑色片岩，此外尚有绿色片岩或结晶石灰岩。
化学组成
  角闪石化学组成图闪石族矿物的一般化学式为A0-1B2C5T8O22(OH,F,Cl)2。其中A=Na、K；B(M4)=Na、Li、Ca、Mn、Fe2+、Mg；C(M1-3)=Mg、Fe2+、Mn、Al、Fe3+、Cr、Ti、Li；T=Si、Al、（Fe3+、Ti）。
晶体结构
对称特点： 单斜晶系，点群2/m;空间群C2/m
成因
地壳下面的岩浆熔体在上升过程中温度不断降低，当温度低于某种矿物的熔点时就会形成该矿物结晶。随着温度的持续下降，岩浆中所有的成份会形成一系列的矿物，例如形成橄榄石、辉石、角闪石与云母等多种矿物。当火山爆发产生的岩浆与熔岩流遭遇空气后冷却。 如果冷却过于迅速，来不及形成结晶态的矿物，则会固结成非晶质的火山玻璃。 火山作用除岩浆外，也会喷出硫气，硫气因温度骤降可直接升华成自然硫，例如台北大屯火山群与基隆外海龟山岛的自然硫。
晶体形态
常有完好的单晶体出现，呈柱状。
物理性质
硬度: 5~6  角闪石特性比重: 3.0~3.4
解理： 柱状解理完全，二向解理，交角56度（124°）
断口: 不整齐，易碎
颜色: 除不含铁的角闪石外，其它颜色均较深，绿色至墨绿色。
条痕: 灰-绿色或灰-棕色
透明度: 透明
光泽: 玻璃光泽
经济用途
  角闪石工艺品1863年，法国地质矿物学家德莫尔，根据传到欧洲的中国清代乾隆朝玉器，进行物理化学实验，结果表明，如果以矿物学的眼光来看，中国人所常使用的玉材大约可分成两种，即角闪石类和辉石类。角闪石类称软玉(或称闪玉)，摩氏硬度为6-6.5，比重2.55-2.65，其主要成分是角闪石群矿物中的透闪石(Tremolite)，它跟我们上面提到的普通角闪石，算是化学成分跟结晶构造都很相似的兄弟喔。闪玉的色泽较近于油脂的凝脂美，纯者色白，俗称羊脂玉，细腻温润，非常名贵，经济价值极高，又因角闪石含有少量氧化金属离子而呈现青、绿、黑、黄等色或杂色。
辉石类则称硬玉，因翠绿者质地最佳，在中国又有翡翠之雅称。摩式硬度为6.5-7，比重3.2-3.3，辉石类则以硅酸钠和硅酸铝为主，有隐约的水晶状结构，质地坚硬，较高，具有玻璃的光泽，清澈晶莹。翠绿色、苹果绿、雪花白、娇嫩的淡紫色，都是辉石类的典型色泽。辉石类18世纪后方被中国玉匠大量采用。因此，中国古代玉器绝大部分为角闪石制品。这是矿物学上的玉。
台湾玉属上述之闪玉，主要产于东部接触变质之蛇纹岩中，是从民国五十四年起，正式于花莲县寿丰乡的丰田开采，颜色为墨绿、翠绿、黄绿或淡黄灰色，半透明或不透明，因为其中亦有少量之铬铁矿，因此常有黑色斑点或条纹。而台湾玉内因含呈平行之石绵，若经过适当之切磨工作，会呈现猫眼光(cat’s eye)现象。
辉石和角闪石
辉石是一种硅存在的重要矿物形态，主要存在于火成岩和变质岩中，是由硅分子链组成的单斜方系或正交晶系的晶体，主要成分为XY(Si,Al)2O6。角闪石族矿物的总称，角闪石属闪石族中一员。与角闪石这个单字本身反映出两种独立的矿物：铁角闪石和镁角闪石，若不用化学试验无法将两者区别开来
透闪石与角闪石之区别
比重
透闪石：2.9 ~ 3.2
角闪石：3.28 ~ 3.41
外型》
透闪石：通常会形成长刃状晶体
角闪石：通常会形成横截面为六边型的棱柱状晶体
颜色》
透闪石：无色、白色、灰色、绿色、粉红色或棕色
角闪石：绿色、绿棕色、黑色
透明》
透闪石：从透明到半透明
角闪石：从半透明到不透明
此外角闪石的解理通常夹 60 度或 120 度角，也是一个特征。
相关新闻
河南省地矿局地勘二院日前对许昌禹州市泉店铁矿普查结果显示，该矿区共探明铁矿资源量13432万吨，平均全铁品位29.15%，磁性铁20.88%，矿区规模达到大型。
泉店铁矿矿区位于新生界所覆盖的平原地区，矿床产于太古界登封岩群武庄岩组变粒岩带中，矿床类型为“鞍山式”，矿石类型主要为角闪石英型。
省地矿局专家认为，许昌位居中原，地理位置优越，交通发达，又距武钢、安钢等大型钢铁企业较近，泉店大型铁矿床的发现，加上原有的许昌武庄铁矿，可以在中原地区形成较大的铁矿产资源优势，带动区域经济快速发展。[2]